LZIt 



di potassio e cloruro d'oro , ripetendo da esso la neutralizzazioue iH quel 

 poco dacido , clic puo rendersi libero durante roperazionc della dom- 

 tura, e la dimimizione dello svolgimento del gaz acido prussico , che , 

 operando in grande , pno nuocere agli artefici. 



Coloramento dcgli oggetli indorati. 



La doratuia ottenula coUe soliizioiii d'oro , qualunque esse sieiio , 

 ha la tinta gialla dell' oro pure : gli oggelti d'ornaniento per Ic classi 

 ineno agiate , e principalmente per gli abitaiili delle cainpagiie debboiio 

 avere un colore rossiguo , che tale e il colore che nc rende facile lo 

 smercio, e si confa col guslo del niaggior numero dei compratori. Per 

 dare raccennalo colore iisasi gcncralmente la lera preparata con ocra , 

 allume , e verdcranic ; se ne coprono gli oggetli gia indorali , i quali 

 esposti quindi al fiioco sicche la cera intieramcnle si consumi , riman- 

 gono poi coperti d'un sottil velamento di ranic ridotto ed allegalo con 

 I'oro , d'onde ne viene il colore rosso, che in essi appiuilo si desidera. 

 A questo metodo , che non e acconcio , ne comodo per gli oggelti in- 

 dorati per via galvanica , I'aulore sostituisce il seguente procedimcnto : 



Si sciolgono 2 gramme di cloruro d'oro , 2 di cianuro di rame , 

 e 20 di cianuro di potassio in 5oo gramme d'acqua piovana, si fa bol- 

 lire il liqnido per due o tre minuti , quindi si versa in una capsula ; 

 in questa , quando il liquido ha una temperatura di -t-35° o ^0° di 

 Reaumur, si immergono gli oggelti da colorare, e comunicanli col polo 

 negativo della pila , mcntre al jiolo positive si pone una lislcrclia d'oro 

 al titolo di ^50 niillesiini, che si imnierge nel liquido, e la quale nientre 

 fa uflizio di condutlore, di al bagno la facoltu di conservarsi per piu 

 lungo tempo etlicace. L'azione della correnle deterniina la precipitazionc 

 conlem|M)ranea dell'oro e del rame sugli oggetli, i quali per cio assumono 

 quel colore rosso, che e proprio della lega a 750 millesimi. 



Perche gli oggetti acquistino il desiderato color rosso, basta che re- 

 slino immcrsi nella soluzione e sotlo l'azione della pila dieci minuli se- 

 condi incirra ; dopo si lavano, e col hurniloio si prociira loro lulla la 

 lucentczza del vero oro massiccio. Questo uielodo e assai economico ; 

 due soli operai possono con esso in meno d'un'ora colorire migliaia d'og- 

 getti , purche «perino convenientemente. 



Paragonala a quella dell'antico metodo,la spesa con questo e tenuissima; 



